1^)8 MÉMOIRES DE l'Académie Royale 

 de la plombagine , n'e(t pas de l'air hxe pur . il contient 

 encore une grande quantité d'air déphlogiiliqué qui n"a 

 pas été employé. 



Récapitulation. 



Le fer coulé doit être regardé comme un régule dont la 

 réduction ell incomplète, c'elt-à-dire, qui conlerve encore 

 ime portion de la bafe de l'air déphlogifliqué ; i.° parce 

 que cette fubrtance métallique , pour fe dilîoudre dans les 

 acides vitriolique Se marin , dégage moins d'air inflam- 

 mable , décompofe moins d'eau , Se abforbe moins d'air 

 déphlogifliqué que le fer doux pour le même objet , ce 

 qui prouve qu'il contient déjà une portion de l'air déphlo- 

 gifliqué , néceflaire à la diffolution ; 2." parce qu'en vertu 

 de la température feule , ia fonte , fur-tout lorfqu'elle eft 

 grife , s'affine & blanchit fans addition & fans le contaél 

 de l'air , ce qui ne pourroit avoir lieu , fi elle ne contenoit 

 de l'air déphlogifliqué , au moyen duquel s'opère la com- 

 buflion du charbon qui la rend grife, 



De plus la fonte , fur-tout lorfqu'elle eft grife ou noire, 

 contient du charbon qu'elle a abforbé en nature, ce qui 

 efl prouvé i .° par la faculté qu'elle a de cémenter le fer 

 doux 6c de lui tranfmettre affez de charbon pour le con- 

 vertir en véritable acier; 2.° par le réfidu noir qu'on trouve 

 toujours au fond des diffblutions dans l'acide vitriolique, 

 iorfque la difToiution eft faite à froid , réfidu qui , comme 

 le charbon , fe dîfîbut à chaud dans l'air inflammable 5c 

 donne de l'air fixe par fa combuflion. C'eft à la plus ou 

 moins grande quantité de matière charbonneufe que la, 

 fonte doit les différentes couleurs qu'elle préfente à fa 

 caffure , & qu'on eft maître de lui donner en variant les 

 dofes de charbon dans la charge du fourneau. 



L'acier de cémentation n'eft autre chofe que du fer ré- 

 duit le mieux qu'il eft poffible , Se combiné d'ailleurs avec 

 iij)e certaine dofe de charbon en nature. L'exiftence dvi 



